, medida nas três amostras pelo método referido no apêndice 2 do presente anexo, não deve ultrapassar 0,020 (Δ tm ≤ 0,020). 2.3. Resistência a detergentes e a hidrocarbonetos 2.3.1. Resistência a detergentes A superfície exterior de três amostras (lentes ou amostras de material) deve ser aquecida a 50 °C ±5 °C e, em seguida, imersa durante cinco minutos numa mistura mantida a 23 °C ±5 °C que é composta por 99 partes de água destilada, contendo um máximo de 0,02 % de impurezas, e por 1 parte de sulfonato de alquilarilo. No final do ensaio, secam-se as amostras a 50 °C ±5 °C e limpa-se a sua superfície com um pano humedecido. 2.3.2. Resistência a hidrocarbonetos Fricciona-se ligeiramente a face exterior de cada uma destas três amostras durante um minuto com um pano de algodão embebido numa mistura composta por 70 % de n-heptano e 30 % de tolueno (percentagens em volume), deixando-se por fim secar ao ar livre. 2.3.3. Resultados Executados sucessivamente os dois ensaios anteriores, o valor médio da variação na transmissão: , medida nas três amostras pelo método referido no apêndice 2 do presente anexo, não deve ultrapassar 0,010 (Δ tm ≤ 0,010). 2.4. Resistência à deterioração mecânica 2.4.1. Método de ensaio da deterioração mecânica Submete-se a face exterior das três novas amostras (lentes) ao ensaio de deterioração mecânica uniforme pelo método referido no apêndice 3 do presente anexo. 2.4.2. Resultados No final deste ensaio, medem-se as variações: da transmissão : e da difusão